Siebzehnter Abschnitt. Hölzer. (Scliluss.) 903 



sind oft von einer mehrfachen Schicht dünnwandigen (im Winter stärke- 

 erfüllten) Strangparenchyms umgeben, auch reichlicher mit solchem durch- 

 setzt, als jene der Ulmen. Zellen im Inneren der mehrschichtigen Mark- 

 strahlen 4 — 6 [i weit, an den Kanten (mitunter auch an den seitlichen 

 Rändern) der mehrschichtigen Markstrahlen, sowie in den einschichtigen 

 Markstrahlen meist grösser (20 — 60 u, hoch) und (in radialer Richtung) 

 kürzer, selbst höher als breit, zuweilen Krystalle einschliessend. 



Ein werthvolles Werkholz, u. A. auch die vortrefflichsten Peitschen- 

 stiele liefernd. Aus entsprechend behandelten Kopfausschlägen des 

 Baumes werden in Südfrankreich dreizinkige Gabeln für landwirthschaft- 

 liche Zwecke gewonnen i). — Wird auch »Tricster Holz« genannt. 



19) Das Holz des Maulbeerbaumes. 



Das natürliche Verbreitungsgebiet des bei uns häufig angepflanzten 

 Gemeinen oder Weissen Maulbeerbaumes, Monis alba L., reicht vom 

 Kaukasus bis hach Nordchina. 



Holz ringporig, mit schmalem, nur zwei bis fünf Ringe umfassenden 

 Splint und gelb- bis chocoladebraunem Kern. Ringporen zahlreich, im 

 Kern ab und zu mit weissem Inhalt. Unkenntliche Gefässe in zahlreichen 

 hellen, ziemlich feinen, im äusseren Theil der Jahresringe oft zusammen- 

 fliessenden Pünktchen. Markstrahlen deutlich. In Längsschnitten ent- 

 sprechen den Ringporen auffällige (im Kerne vereinzelt weiss ausgefüllte) 

 Längsfurchen. Ziemlich hart, nicht schwer (spec. Lufttrockengewicht 

 nach Mathieu^) 0,58 — 0,77), doch sehr schwerspaltig, dauerhaft, mit 

 schönem Glanz. 



Mikroskopischer Charakter. Gefässe im Frühholze der Jahres- 

 ringe zahlreich, einzeln oder zu wenigen (2 — 3) nebeneinander, 0,17 bis 

 0,37 mm weit, glattwandig; im äusseren Theile der Jahresringe bis zu acht 

 imd mehr in Gruppen, nur 0,016 — 0,09 mm weit, mit Schraubenleistchen ; 

 die Glieder aller einfach durchbrochen. Thyllenbildung häufig. Mark- 

 strahlen meist 5—9 Zellen (0,07—0,12 mm) breit und 0,26 — 1,34 mm, 

 auch darüber, hoch, nur wenige klein und einschichtig. Markstrahlzellen 

 8—11 [JL, an den Kanten auch 22 — 40 fx hoch (hier oft höher als — in 

 radialer Richtung — lang), ringsum meist reichlich getüpfelt. Grund- 

 masse des Jahresringes von derb- bis dickwandigen (und dann oft mit 

 Gallertschicht 3) versehenen), klein getüpfelten Sklerenchymfasern gebildet, 



1) Siehe hierüber z.B. Hempel und Wilhelm, Bäume und Sträucher des 

 Waldes, II, p. 1 2. 



'2) Flore forestiere, IV. edit., p. 291. .3) Siehe p. IG. 



